114 
Außer den Kristallen des gewöhnlichen, in Fig. 4 abgebildeten Typus 
kommen seltener auch dünnere, bis nadelförmige vor. 
Die Härte des Jezekits gleicht 41%. 
Dichte = 2-940. 
Spaltbarkeit: nach (100) vollkommen, 
nach (001) unvollkommen. 
Optische Orientierung (Fig. 5): 
in =e 
c:a = 29° im stumpfen Winkel 8. 
Ebene optischer Axen = (010); auf (001) der 
Fig. 5. schiefe Bissektrixaustritt eines nicht großen Axen- 
winkels bemerkbar. 
Die Brechungsexponenten wurden durch Immersion approximativ 
bestimmt: 
EDD 
B = 1-56 
y = 1-59 
Chemische Eigenschaften 
Herr Dr. E. Skarnitzl führte die chemische Untersuchung 
des Jezekits, für die ich ihm wärmstens danke, mit folgenden Resultaten 
durch: Übereinstimmend mit dem Ergebnisse der vorläufigen qualitativen 
Analyse, die Herr Prof. Dr. Milbauer unternommen hatte, wurden 
im Jezekit Al, Ca, Na, Li, F,O H und P, 0, gefunden, in Spuren auch Fe; 
die Proben auf X und Be ergaben negative Resultate. 
Bei der quantitativen Analyse wurde 
Al als Orthophosphat, 
Ca als Oxyd, 
Na und Li als Chloride ‚ausgeschieden und nach der Amylalkohol- 
methode getrennt; 
P,0; als Ammoniumphosphomolybdat gefällt und in Magnesium- 
pyrophosphat übergeführt ; 
F nach der Methode von Fresenius als Fluorsilicium bestimmt, 
OH aus dem Gewichtsverlust beim Glühen berechnet. 
Analytische Belegzahlen: 
I. 0:6204 g Mineral gab 0.1625 g AlPO, = 0.1360 g AL,0, 
0:0837 g CaO 
0-2946 g NaCl = 0.1161 g Na 
0:0836 g Li, SO, = 0-0053 g Li 
II. 0-6734 i 0-3200 z Mg, P,0, = 0-2040 g P,0, 
IIL. 0-5863 a. 0-2620 g SiF, = 0-0477 g F 
IV. 0-3245 ri verlor beim Glühen 0-0500 g 
vu... 
